( 5x7 ) 

 forgeage; c'est là que se produiront les plus grands glissements, et c'est là 

 aussi que nous retrouverons les principales manifestations de la chaleur 

 dégngôe parle forgeage. 



» Vérificalions expérimentales. — Les vérifications expérimentales du 

 forgeage avec pannes arrondies sont d'une réalisation assez difficile, par 

 suite de l'instabilité qui résulte, lors du premier choc, delà position des deux 

 génératrices qui sont seules en jeu dans le commencement de l'opération 

 et du déversement que cette instabilité détermine souvent sur la barre. 



» Cependant, voici quelques indications sur deux expériences parfaite- 

 ment réussies, dans lesquelles des blocs de 80™™ de longueur et d'une sec- 

 tion carrée de 40"'" de côté ont été allongés, sous l'action de pannes cy- 

 lindriques de io""° et de 20™™ de diamètre. Toutes les déformations ont 

 été réellement limitées à l'espace compris entre les verticales comprenant 

 entre elles, à l'origine, les largeurs mêmes des pannes, et, dans cette zone, 

 les déformations paraissent être, à première vue, de même ordre que celles 

 qui ont été déjà signalées pour des pannes à arêtes vives. 



» Dans le premier échantillon, avec panne de 10"™ de diamètre, la 

 cloison restant comprise entre les deux pannes a été réduite à 2A, = i8""; 

 dans la seconde, avec pannes d'un diamètre double, elle n'est plus que de 

 ,^mm Q,^ peut obtenir, dans chacun des cas, une première évaluation de 

 l'allongement, en admettant que chacune des pannes a donné lieu à une 

 rainure cylindrique ayant pour directrice un contour formé par la demi- 

 circonférence de contact, prolongée par ses deux tangentes verticales. 



» On trouverait ainsi que, dans l'hypothèse de la conservation du volume 

 total, le premier bloc aurait dû être porté à la longueur de 84"°',99, celle 

 du second à 94 , 35. En réalité, l'expérience donne 87""" et 99™", et les dif- 

 férences, toutes deux en excès, sont dues à l'élargissement dont nous avons 

 précédemment indiqué la cause et le mode de calcul. Les pannes compri- 

 mant en chaque instant le fond de la rainure, ce sera dans cette zone sur- 

 tout que nous devrons rechercher les traces du développement calorifique. 



» Développement de la chaleur. — Lorsque l'intensité du choc est suffi- 

 samment grande, la forme de l'aire de fusion déterminée, comme il a été 

 dit, par des pannes arrondies, ressemble beaucoup à celles que nous avons 

 déjà décrites; mais elles en diffèrent cependant en ce qu'elles sont plus 

 étroites vers le milieu de la hauteur. 



» Pour en éiudier de plus près la formation, nous avons recherché avec 

 soin les quantités de travail qui permettraient de nous faire assister à leur 



